-336- 



Mineralogie. 



Mischung Ab 2 An x . Die Schärfe der Bestimmung ist bei dieser 

 schwer kristallisierenden Mischung weit geringer als bei den kalkreichen 

 Sorten. Schmelzpunkt an zwei Präparaten 1362—1381° und 1358—1370°, 

 Mittel 1367°. 



Mischung Ab s An r Die Viskosität dieser Substanz und der folgen- 

 den Mischungen ist so groß und die Kristallisation so verzögert, daß die 

 Schwierigkeiten der Schmelzpunktbestimmungen nur die Angabe von 

 Näherungswerten gestatten. Der Schmelzvorgang zieht sich über ein be- 

 trächtliches Temperaturintervall hin. Während bei gut wärmeleitenden 

 Metallen, wie Silber, der Knick der Temperaturkurve beim Schmelzpunkt 

 scharf ist, rundet er sich bei den in Rede stehenden Silikaten, etwas auch 

 schon beim Anorthit , stark ab , wie das bei der schlechten Wärmeleitung 

 und bei der geringen Beweglichkeit uud daher fast fehlender Zirkulation 

 in der Schmelze erklärlich ist. Bei Ab 3 An t wurden bei zwei Präparaten 

 Schmelzpunkte beobachtet von 1325—1370° und 1320—1335°. un- 

 gefähres Mittel also 1310°. 



Mischung A^Ai^. Wie aus obigem verständlich ist, war eine 

 Schmelzpunktbestimmung auf dem eingeschlagenen Wege nicht möglich. 



Albit. Um chemisch reinen Albit herzustellen, bereiteten sich die 

 Verf. zunächst Glas von der entsprechenden Zusammensetzung, pulverten 

 es und mischten es mit 50 °/ Natriuintungstat in feinster Mengung. 

 Nachdem das Gemisch 17 Tage lang bei 900° gehalten war, erschien nach 

 dem Weglösen des Natriumtungstats der Albit als feines Pulver, und zwar 

 von der angewandten Korngröße. Sehr merkwürdig ist der Umstand, daß 

 das einstige Glas also ohne Formänderung umgewandelt ist. Daß Albit 

 vorlag, erwies die optische Untersuchung und das spezifische Gewicht von 

 2,60. Analyse : Si 2 68,74 (berechnet 68,68) , Al 2 3 -f Fe 2 3 19,56 (ber. 

 A1 2 3 19,49), Na 2 11,73 (ber. 11,83). 



Außer diesem nach Hautefeuille's Vorgang dargestellten künstlichen 

 Albit benutzten die Verf. natürliche Proben, so Albit von Arnelia Co. 

 (Si0 2 68,22, A1 2 3 19,06, Fe 2 3 0,15, CaO 0,40, Na 2 11,47, K 2 0,20, 

 H 2 0,69), von Mitchell Co. (Si0 2 66,03, Al 2 3 20,91, Fe 2 3 0,18, CaO 2,00, 

 Na 2 9,97, K 2 0,70, H 2 0,39), weiter auch Mikroklin von Mitchell Co. 

 (Si0 2 65,49, A1 2 3 17,98,' Fe 2 3 0,36, CaO 0,42, Na 2 2,29, K 2 12,95, 

 H 2 0,51). 



Ein einigermaßen sicherer Haltepunkt konnte in der Erhitzungskurve 

 bei Albit nicht festgestellt werden. Um nun eine Erklärung dafür zu 

 linden, daß die Na-reicheren Feldspate beim Schmelzen keinen solchen 

 Knick in der Erhitzungskurve erkennen ließen, wurde in Glaspulver von 

 Albitzusammensetzung jeweils ein kleiner Albit (ca. 2 : 5 : 10 mm) ein- 

 gebettet, und das Ganze wurde dann langsam auf 1200°, bei anderen 

 Versuchen auf 1206, 1225 und 1250° erhitzt. Dünnschliffe ließen erkennen, 

 daß die eingebetteten Kristalle, ohne den Parallelismus der Teilchen im 

 verbleibenden Albitrest zu verlieren, in maschiger Verteilung je nach den 

 angegebenen Erhitzungsgraden mehr und mehr zu Glas umgeändert waren. 

 Das Schmelzen hatte sich also sehr langsam, in einem bedeutenden Tem- 



